


































i: Heft 2 
- 22. 6. 1917 
der mit dem Silbervoltameter ausführbaren Mes- 
sungen wesentlich gesteigert worden. 
N Das metallische Silber dient ferner als 
Grundlage für die Abschätzung des thermischen 
= des elektrischen Leitvermögens, welches hier 
“unter allen Metallen den größten Wert hat. 
| Wie die vorstehenden Beispiele zeigen, finden 
unter den metallischen Elementen besonders die 
Edelmetalle eine hervorragende Verwendung auf 
dem Gebiet genauer Maßbestimmungen und im be- 
sonderen in der experimentellen Physik. Dies er- 
klärt sich großenteils aus der Beständigkeit ihres 
metallischen Zustandes, welcher während der 
Versuche meist erhalten bleibt. Aber auch zahl- 
reiche andere Grundmetalle sind für die physi- 


als Normalsubstanzen mehr Bedeutung für die 
wissenschaftliche Chemie besitzen. 
Zu den wichtigsten Eigenschaften der metal- 
lischen Elemente gehören neben dem Atom- 
gewicht und dem elektromotorischen Verhalten 
der Schmelzpunkt und der Siedepunkt. Während 
die Lage des letzteren meist noch für sehr un- 
sicher gilt, hat man die Schmelzpunkte bei vielen 
Metallen in der letzten Zeit so genau festge- 
stellt, daß diese nunmehr während des Schmel- 
zens zur Reproduktion bestimmter Temperaturen 
(sogenannte Fixpunkte) wertvolle Anwendung 
finden können, so z. B. bei der Vergleichung von 
Thermometern, für Thermostaten usw. 
In der jetzt maßgebenden Temperaturskala 
zeigen die wichtigsten Metalle im reinen Zustande 
die folgenden Schmelzpunkte: 


Quecksilber . . — 388,899 
a er un = Bod, 840 
Cadmium 320,9 ° 
Zink 419,4 ° 
Antimon. . 630,3 ° 
Silber 960,5 ° 
Gold 1063 9 
Kupfer 1083.8 
Palladium ising = 
Platin raue 
Auch die Bestimmung des elektromotorischen 
Verhaltens der Metalle macht fortgesetzte Unter- 
suchungen mit möglichst reinen Präparaten not- 
wendig. Als internationale Grundlage für die 
Messung der elektrischen Spannung dient in 
- neuerer Zeit bekanntlich das normale ,,Weston- 
element“, in welchem neben Platin als Anode 
das Cadmium benutzt wird; dies früher kaum 
beachtete Metall hat dadurch wissenschaftlich 
eine große Bedeutung erlangt. In den früher 
mehr gebräuchlichen Normal-,,Clark-Elementen“ 
wurde reines Zink benutzt, welches ja bei der 
| galvanischen Stromerzeugung von jeher die größte 
Rolle spielt. Zum Aufbau der elektrischen Akku- 
mulatoren wird endlich eine große Menge reines 
Blei gebraucht. 
Insofern diese drei Elemente bei ihrer Ver- 
wendung in der messenden Physik ihren metal- 
Nw. 1917. 
Mylius: Über die Herstellung reiner Metalle. 
kalischen Zwecke unentbehrlich, während manche 
415 
lischen Charakter verlieren resp. aufgelöst wer- 
den, liegt hier ein Übergang zur chemischen Be- 
nutzung vor. 
Physikalische Vergleichung verschiedener 
Metalle. 
Die von der Struktur abhängigen Eigenschaf- 
ten der festen Metalle sind schwierig eindeutig 
zu bestimmen, weil man die Erzeugung einer 
etwa denkbaren ,,Normalstruktur“ nicht in der 
Hand hat. 
Hier sind besonders das spezifische Gewicht, 
das Leitvermögen für Wärme und Elektrizität 
sowie die mechanischen Eigenschaften hervorzu- 
heben. 
Außer den in der festen Substanz zerstreuten 
Fremdstoffen gibt es noch zahlreiche andere 
Faktoren, welche die Struktur der Metalle beein- 
flussen: die wechselnden Bedingungen’ der Kri- 
stallisation bei dem Erstarren aus dem Schmelz- 
fluß, die Wirkung der mechanischen Bearbeitung, 
die Rekristallisationserscheinungen, die Porosi- 
tät usw. 
Hierher gehört auch die Frage nach dem 
Aggregatzustand der verschiedenen Struktur- 
elemente, Polymorphie, Amorphie, Unterküh- 
lung usw., welche zum Gebiet der allotropischen 
Modifikationen hinüberleiten. Die letztere Er- 
scheinung, für welche man bei dem Zinn ein 
wohlstudiertes Beispiel kennt, gilt auch bei vie- 
len anderen Metallen keineswegs für ausgeschlos- 
sen und soll nach der Ansicht mancher Forscher 
für den Wechsel der Eigenschaften kompakter 
Metalle besonders wirksam sein. 
Die vergleichende Bestimmung einiger wich- 
tiger physikalischer Konstanten an verschiedenen 
Metallen war der Gegenstand mehrjähriger um- 
fassender Untersuchungen in der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt. 
Die Beobachtungen waren sehr vielseitig und 
betrafen (außer zahlreichen Legierungen) ge- 
gossene Stäbe der Grundmetalle Gold, Platin, 
Palladium, Rhodium, Iridium, Silber, Kupfer, 
Wismut, Zinn, Blei, Cadmium, Zink, Nickel, 
Eisen, Aluminium. Das Leitvermögen für 
Wärme und Elektrizität stand im Vordergrunde 
des Interesses. Daneben wurden auch die Dichte 
sowie verschiedene mechanische Eigenschaften, 
wie z. B. der Elastizitätsmodul, bestimmt. Aus 
den Ergebnissen der Untersuchung ist hervorzu- 
heben, daß das Wiedemann-Franzsche Gesetz von 
der Proportionalität des thermischen und _ elek- 
trischen Leitvermögens mit den Lorenzschen Zu- 
sätzen bei den meisten Metallen annähernd be- 
stätigt werden konnte; geringere Abweichungen 
traten bei Eisen, Platin und Palladium auf, 
große dagegen bei Aluminium und Wismut. 
Die Ursachen dieser Abweichungen konnten 
noch nicht .mit voller Sicherheit festgestellt wer- 
den, doch ist an einer individuellen Verschieden- 
heit der Werte für die einzelnen metallischen 
Elemente nicht zu zweifeln. 
57 
